( 544 ) 



» Procédé mixte et vernissage. — J'ajouterai qu'un procédé de peiu- 

 ture où l'intervention des silicates solubles m'a paru très-efficace, 

 consiste à ajouter à de l'empois d'amidon à peu près son volume de 

 dissolution siliceuse à 35 ou 4o degrés, et à employer le mélange pour dé- 

 layer les couleurs à appliquer. Le silicate de soude rend l'empois d'ami- 

 don ou de fécule plus liquide et permet ainsi une application plus uniforme 

 des couleurs. 



» Le même mélange de liquide amylacé et siliceux peut être d'un 

 grand secours pour recouvrir. toutes les peintures en détrempe d'un vernis 

 Irès-solide et très -éclatant, vernis qui peut être utilisé dans une infinité 

 d'autres circonstances. 



» La fixation et le vernissage siliceux des couleurs dans la peinture en 

 détrempe ouvrent un vaste champ à la décoration de nos monuments et 

 de nos habitations. Des travaux importants exécutés à Lille sous mes yeux 

 ont déjà fixé l'attention d'un grand nombre d'artistes de haute distinction. 



§ II. — £asef blanches et couleurs. 



a Pour mes peintures siHceuses, il est nécessaire d'exclure l'emploi de 

 toutes les couleurs altérées par la réaction alcaline des silicates ; il est né- 

 cessaire aussi d'exclure les couleurs minérales trop facilement décomposées 

 par ces sels. Ainsi la céruse, le chromate de plomb, le vert de Scheele, le 

 vert de Schweinfurt, le bleu de Prusse et une infinité d'autres couleurs, 

 notamment les laques, ne peuvent faire partie de la palette siliceuse, palette 

 qui d'ailleurs est encore assez complète pour permettre les peintures les 

 plus variées. La base blanche qui couvre le mieux dans ce genre de peinture 

 est le blanc de zinc. 



« Lorsqu'il s'agit des peintures en détrempe fixées au moyen d'une disso- 

 lution de silicate alcahn ou de peintures mixtes au moyen d'un mélange 

 d'empois de fécule et de dissolution siliceuse ou même lorsque la pein- 

 ture est faite au moyen de l'amidon fixe par la chaux ou la baryte, il 

 convient encore d'écarter les couleurs altérables par les alcahs ; mais il 

 n'en est plus de même dans l'application de ma méthode de fixation par 

 le tannate de gélatine, qui admet l'emploi des couleurs de toute nature : 

 il n'y a d'exception à faire que pour certains sels métalhques, solubles ou 

 hydratés. 



» J'appelle toute l'attention des architectes et des peintres sur !a remar- 

 quable réactio.h de la chaux et de la baryte sur l'empois d'amidon. Cette 

 réaction permet de rendre susceptibles delavagemême àchaud des peintures 



